标题：塑胶跑道铺设
塑胶跑道铺设
塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪料料。
设计尺寸400米标准塑胶跑道的设计尺寸        国际田联田径场地设施标准手册规定标准的体育跑道内圈周长400米，其中弯道半径应为36.5米，直道要沿南北方向避免太阳位置低时的炫目影响。弯道应有8条跑道，每条跑道宽为1.22米，直道有10条跑道。跑道内侧安全区域不少于1米，外侧最好也有1米的安全区，起跑区最少3米，冲刺缓冲段至少17米。跑道左右倾斜度最大不得超过1:1000，跑的方向上的向下倾斜度不得超过1:1000。  400米塑胶跑道效果图[1]    1.标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。 如因举行田赛项目比赛而需临时移动突沿的一部分，应用5厘米宽的白线标出原突沿位置并放置塑料锥形物或小旗，其高度至少20厘米，间隔至多4米。本条款同样适用于3000米障碍赛跑中运动员从主跑道转向跨越水池所跑的那部分跑道。对于没有突沿的草地跑道，应用5厘米宽的线条标出跑道内沿，还应以5米间隔设置小旗。为防止运动员踩线，应将小旗放在线上，向场内倾斜，与地面成60度角。小旗规格约 25×20厘米、旗杆长 45厘米最为适宜。 
2.应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。 
注：《国际田联的田径场地设施手册》含有全部有关跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。 
3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽最小为1.22米，最大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量第一分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。 
注：分道宽应包括右侧分道线
混合型跑道混合型跑道铺装工艺说明: 
塑胶跑道铺装施工工艺是采用三步施工法进行铺装的。首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，回收多余胶粒，最后在上面喷一层胶液。  塑胶跑道[2]工艺简图： 
1、清扫场地 → 底胶配料 → 混合搅拌 → 摊铺 → 消泡 → 固化 → 面胶配料 → 混合搅拌 → 摊铺→ 消泡 →撒颗粒→回收胶粒→ 滚胶→ 测量画线 → 检测点线 → 竣工 
2、铺设工艺说明： 
（1）首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砼基础需酸洗）。 
（2）底胶铺设： 
铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。 
a) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。 
b) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。 
c) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。 
d) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。 
（3）面胶的摊铺：  混合型塑胶跑道样品[3]　　         a）刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。 
b）时刻观察胶面的厚度。 
c）刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。 
d）喷胶,确保颗粒不脱落。 
（4）工艺线喷划： 
按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。
透气型跑道产品特性：
1、达到国家标准。机械铺装、机械喷涂，平整度极佳、无脱粒现象。  透水透气型塑胶跑道样品[4]　　2、有孔隙，可透水、透气，弹性极好、无起泡现象。 
3、 可全天候使用，耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、耐冲击性佳、坚固耐用。 
4、 价格经济。
施工步骤： 
1、场地清洁，混凝土涂底油，沥青面批刮 
2、机械铺设底层11mm厚， 单组份胶粘剂+橡胶颗粒 
3、机械喷涂面层1.5mm厚，单组份胶粘剂+EPDM颗粒，再反方向喷涂一遍。 
4、跑道测量、放样及划标志线。 
5、场地清洁及退场。
复合型跑道以混合型底层透气型面层结合生产的方式，既可以缩短工期，又可以不脱颗粒，降低费用。  复合型塑胶跑道样品[5]主要材料双组份聚氨酯浆料--主要用于全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道 
单组份聚氨酯胶水--主要用于复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EDPM塑胶跑道 
PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等
塑胶跑道铺设注意的问题
（1） 聚氨酯塑胶材料的施工过程中最怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般最好在上午九点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。 
（2） 胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上。 
（3）塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，最好采用“龟背式”施工法，以利于排水。 
（4） 防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。 
（5） 为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。 
（6） 被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。
塑胶跑道铺设后面层的维护与保养
(1)塑胶跑道，适合普通短钉运动鞋钉长≤6mm）、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。
塑胶跑道只作训练与比赛活动之用，得作其他用途。
(2)塑胶跑道上禁止一切车辆行驶，跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦。
(3)塑胶跑道边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。
(4)避免接触有机溶剂、化学物品。
(5)保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。
(6)训练时，将人员平均分布在各条跑道上，避免造成场地使用不均。
(7)禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。
塑胶场地标准
塑胶跑道的一些检测标准与测量依据 
Synthetic--Rubber sports track 
1994-10-01实施 
1、主题内容与适用范围 
本标准规定了塑胶跑道的技术要求、试验方法、检验规则、使用和维修。 
本标准适用于以聚氨酯为主要材料的混合型弹性体铺设的体育场、馆跑道。 
2、定义 
塑胶跑道是指用具有橡塑性质的合成材料弹性体铺设的用于田径比赛的场地铺面面层。 
3、引用标准 
GB/T 531 橡胶邵A硬度试验方法 
GB/T 1681 硫化橡胶回弹性的测定 
GB 2941 橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间 
GB 9865 硫化橡胶样品和试样的制备 
GB 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法 
GB 10633 钢卷尺 
GB/T 10654 高聚物多孔弹性材料拉伸强度和扯断伸长率的测定 
4、技术要求 
4.1 外观与尺寸 
4.1.1 外观 
无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。 
4.1.2 标志线 
标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距 
离长度不允许出现负差应小于1/10000。 
4.1.3 平整度合格率 
塑胶跑道平整度合格率不小于85%。 
4.1.4 厚度 
用于比赛的塑胶跑道的厚度不小于13mm，其他非比赛用辅助面积厚度可由供需双方商定。 
4.1.5 坡度 
塑胶跑道的横向坡度不大于1:100，纵向坡度不大于1:1000。 
4.2 物理机械性能应符合表1规定。 
表1 
项目 
指标 
硬度（邵A），度 45~60 
拉伸强度，Mpa ≥ 0.7 
扯断伸长率，% ≥ 90 
压缩复原率，% ≥ 95 
回弹值，% ≥ 20 
阻燃性，级 1 
注：1）该项目由供需双方商定。 
5、试验方法 
5.1 平整度合格率的测定 
按附录A规定的方法进行。 
5.2 厚度的测定 
按附录B规定的方法进行。 
5.3 长度的测定 
在直道上的跑道长度用精度不低于±10mm/km的测距仪或符合GB10633规定的1级钢尺 
测量。当用钢尺测量时，应按钢尺的全尺长校正值及温度膨涨系数对钢尺示值进行调整 
，包括弯道的距离长度，弯道部分长度，应将长度值换算成以半圆圆心为圆心的该长度 
所对的圆心角角度值，再和精度不低于±2〃的经纬仪测量。 
5.4 坡度的测定 
按附录C规定的方法进行。 
5.5 硬度的测定 
试样按照附录D中D3.1条的规定制备，用GB/T 531规定的方法测定。 
5.6 拉伸强度、扯断伸长率的测定 
试样按照附录D中D3.1条的规定制备，用GB/T 1.654规定的方法测定，拉伸速度为100± 
10mm/min。 
平行测定的两个结果之差，拉伸强度不大于0.2Mpa，扯断伸长率不大于22%。 
5.7 回弹值的测定 
试样按照附录D中D3.1条的规定制备，用GB/T 1681规定的方法测定。平行测定的两个结 
果之差不大于4%。 
5.8 压缩复原率的测定 
按照附录D规定的方法进行。 
5.9 阻燃性的测定 
按照附录E规定的方法进行。 
6、检验规则 
6.1 生产厂应保证产品质量。每批产品均应附有产品合格证书和产品说明书。 
6.2 组批和抽样： 
检验时以每项塑胶跑道工程为一批。每批均应进行外观与尺寸检验和物理机械性能检验 
。进行物理机械性能检验时按6.2.1~6.2.4条规定取样，每块试样均应进行测试，结果取 
其算术平均值。 
6.2.1 以施工时每一次混合料量为一抽样单元，按表2规定的规格及数量，随机地按施 
工顺序与施工平行抽取。样品在现场条件下停放时间不得少于48h。 
表2 
6.2.2 样品应用塑料袋包装，并置于阴凉干燥上，包装上须注明工程名称、取样日期 
、取样部位、现场气候条件、取样人及有关特殊说明。 
6.2.3 样品固化14天以上方可进行测试。也可在实验室进行加速固化。样品有效期为六 
个月。 
6.2.4 必要时，可以直接在竣工后的塑胶跑道上挖取样品，抽样时以20m3为一抽样单元 
，按GB 10111获得随机数再按预先规定的顺序确定抽样点。 
6.3 合格判定： 
检验结果符合4.1，4.2要求时判为合格。 
当检验结果有一项不合格时，应另行双倍取样进行检验，其算术平均值仍不合格，则判 
该批塑胶跑道不合格。 
7、使用、保养、维修 
7.1 在具备适当排水设施的情况下，可全天候使用。 
7.2 应按其使用范围合理使用，要保持清洁，避免长期荷重，避免机械冲击和摩 
擦，以延长其使用寿命。 
7.3 维修应由专业施工队进行。